## Pengaruh Penambahan Zat Additive AM 54 Liquid Dalam Campuran Beton K 275  Pada
Kondisi Faktor Air Semen Tetap
Asrullah 1 , Rita Anggrainy 2 , Ayu Fadillah Nurhasanah 3
Program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang 1,2,3
asrullahhan@gmail.com 1 , rita.anggrainy@gmail.com 2 , ayufadillah2002@gmail.com 3

## Abstract
Banyaknya  pembangunan  akhir-akhir  ini  mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  akan  konstruksi, seperti jalan, jembatan, perumahan, dan gedung. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan material konstruksi yang menjadi salah satu faktor pendukung sektor konstruksi. Salah satunya adalah beton yang  merupakan  bahan  bangunan  paling  populer  dan  banyak  digunakan.  Kenyataannya  kuat  tekan beton  yang  dihasilkan  selalu  lebih  kecil  dari  kuat  tekan  rencana  yang  dihitung.  Para  peneliti sebelumnya  telah  melakukan  banyak  upaya  untuk  memperbaiki  sifat-sifat  beton.  Upaya  tersebut antara  lain  dengan  menambahkan  bahan  tambahan  seperti  fly  ash,  silika  fume,  bahan  tambahan superplasticizer,  mikro  silika,  dan  nano-silika  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  sifat-sifat  beton. Tersedia beberapa  jenis  bahan  pengganti  dan bahan  tambahan,  termasuk  bahan  tambahan  cair  yang berfungsi  untuk  meningkatkan  mutu  beton.  Penggunaan  superplasticizer  juga  dapat  mempercepat pengerasan  beton,  mengurangi  konsumsi  air,  serta  meningkatkan  dan  menyederhanakan  proses pengolahan.  Selain  itu,  proses  yang  diperlukan  untuk  memastikan  kekuatan  beton  yang  maksimal dapat dicapai adalah proses pengawetan  beton. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui nilai kuat tekan beton K-275  yang dihasilkan dan pengaruh penambahan Cairan AM 54 pada berbagai variasi penambahan terhadap kondisi faktor air semen yang tersisa. Kesimpulan dari hasil pengujian adalah nilai kuat tekan beton standar (BS) umur 28 hari sebesar 276,45 kg/cm2 lebih besar dari kuat tekan beton  rencana  yaitu  275  kg/cm2  nilai  kuat  tekan  tertinggi untuk  beton  dengan penambahan  AM  54 Cairan  1,0  %  (AM54L-3)  umur  28  hari  adalah  314,22  kg/cm2,  berat  jenis  beton  umur  28  hari dikategorikan beton biasa.
Keywords: Compressive strength, AM 54 Liquid, slump value, fixed cement water factor,   K-275

## I. PENDAHULUAN
Beton  tersusun  dari  komposisi  utama berupa  agregat  kasar,  agregat  halus,  air  dan  semen Portland.  Beton  sangat  diminati  karena  merupakan bahan konstruksi yang mempunyai banyak kelebihan  antara  lain  mudah  dikerjakan,  mudah dibentuk  sesuai  kebutuhan,  mampu  menerima  kuat tekan  dengan  baik,  tahan  aus,  rapat  air,  ekonomis (dibuat  dengan  bahan  lokal  yang  mudah  diperoleh) dan  mudah  perawatannya  sehingga  beton  sangat banyak  digunakan  untuk  struktur-struktur  besar maupun kecil. Beton juga menjadi salah satu pilihan bahan  struktur  yang  digunakan  sebagai  bahan konstruksi  pada  bidang  struktur  seperti  gedung, jembatan, jalan, dan sebagainya. Disisi lain, bahan- bahan pembentuknya pun mudah didapatkan karena merupakan  material  alam  yang  melimpah  seperti pasir, kerikil, dan air.
Banyaknya  pembangunan  akhir-akhir  ini mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  akan konstruksi,  seperti  jalan,  jembatan,  perumahan
maupun  gedung.  Hal  ini  berbanding  lurus  dengan permintaan  kebutuhan  material  konstruksi  yang menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dalam  bidang konstruksi.  Salah  satunya  yaitu  beton,  beton merupakan bahan bangunan yang paling populer dan banyak digunakan (Irvan dkk, 2017)[1].
Pada  kenyataanya,  kuat  tekan  beton  yang dihasilkan  selalu  lebih  kecil  dari  kuat  tekan  rencana yang  dihitung.  Telah  banyak  upaya  yang  dilakukan para  peneliti  sebelumya  untuk  memperbaiki  sifat beton  tersebut.  Upaya  tersebut  antara  lain  dengan menambahkan  bahan  tambahan  seperti  fly  ash (pengganti  sebagian  proporsi  semen),  silica  fume (pengisi antara pasta semen dan agregat), mikrosilika, dan  nanosilika  dengan  tujuan  perbaikan  sifat  beton (Kaligis  dkk,  2016)[2].  Terdapat  beberapa    macam bahan  ganti  dan    bahan  tambahan    yang    ada diantaranya  Zat  Additive  dalam  bentuk  liquid  (cair) yang  berfunsi  dapat  meningkatkan  mutu  beton. Penggunaan superplasticizer juga dapat mempercepat pengerasan  beton,  mereduksi  pemakaian  air,  serta dapat  meningkatkan  dan  mempermudah  proses
Pengaruh Penambahan Zat Additive AM 54 Liquid dalam Campuran Beton K 275 pada Kondisi Faktor Air
16
Semen Tetap / Asrullah 1 , Rita Anggrainy 2 , Ayu Fadillah Nurhasanah 3
pengolahannya (workability) (Kaligis dkk, 2016)[2]. Selain itu, proses penting untuk memastikan  kekuatan  maksimum  beton  dapat tercapai  adalah  proses  perawatan  beton  (Setiawan dkk,  2012)[3].  Tujuan  perawatan  beton  adalah menjaga  beton  dalam  kondisi  tertentu  pasca- pembukaan bekisting agar optimasi kekuatan  beton dapat  mencapai  mendekati  kekuatan  yang  telah direncanakan (Supriyani dkk, 2017)[4]. Beton yang berada  dalam  kondisi  basah  dan  kering  akan memiliki  kekuatan  yang  berbeda  (Eviana  dkk, 2019)[5].
Dari kondisi tersebut, maka penelitian yang dilakukan  adalah  untuk  menambahkan  bahan tambah.  Salah  satu  bahan  tambah  yang  digunakan yaitu  berupa  zat  Additive  AM  54  Liquid.  Zat Additive  ini  adalah  bahan  kimia  tambahan  dengan kemampuan  menambah  kekuatan  beton,  mencegah keretakan  beton,  tahan  terhadap  air,  jamur  lumut dan  asam,  mempertahankan  kebutuhan  air,  serta mempermudah dalam pengerjaan [6].

## II. METODE
Penelitian  ini  merupakan  suatu  eksperimen (percobaan)  di  laboratorium  Fakultas  Teknik Universitas  Palembang.  Penelitian  dilakukan dengan  pemakaian  zat  additive  AM  54  Liquid dalam  campuran  beton  K  275.  Pengujian  material meliputi  pengujian  berat  jenis,  kadar  air  agregat, kadar  lumpur  agregat,  analisa  saringan,  modulus kehalusan,  berat  jenis  agregat,  dan  penyerapan agregat (halus & kasar) [7][8][9][14][15][16]. Mix desain  mrngacuh  pada  SNI  03-2834-2000  [11] untuk beton normal, serta beton campuran dengan penambahan  zat  additive  AM  54  Liquid  0,5% (AM54L-1),0,75% (AM54L-2) dan 1,0% (AM54L-3)  dari  berat  semen.  Kuat  tekan  beton yang  direncankan  mutu  K  275  (mutu  minimum). Slump  direncanakan  dengan  motede  SNI  1972- 2008 [12]. Tes kuat tekan beton umur 7,14,21 dan 28  hari    dengan  metode  SNI  1974-2011,  cetakan benda uji kubus 15 cm x 15 cm x 15 cm [13].
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian Agregat Halus dan Kasar
Hasill  pengujian  karakteristik  agregat  halus  dan kasar disajikan dalam tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Nilai Karakteristik  Agregat Halus dan Kasar
Pengaruh Penambahan Zat Additive AM 54 Liquid dalam Campuran Beton K 275 pada Kondisi Faktor Air
17
Semen Tetap / Asrullah 1 , Rita Anggrainy 2 , Ayu Fadillah Nurhasanah 3

## Sumber : Hasil Analisa
1. Komposisi Campuran  Beton Kebutuhan material beton dengan menggunakan metode SNI 03-2834-2000 disajikan pada tabel 2 berikut ini :
Tabel 2. Kebutuhan MaterialUntuk 1 M 3 Beton No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1M 3 Beton 1 2 3 4
5 6 7 8 Semen Pasir Split  Ukuran ¾ inchi
(19,00mm) Split  ukuran  1 ½ inchi (37,50mm) Air PDAM Beton  AM  54  Liquid 0,5%  dari  berat  semen (AM54L-1) Beton  AM  54  Liquid 0,75% dari berat semen (AM54L-2) Beton  AM  54  Liquid 1,0%  dari  berat  semen (AM54L-3) 426 kg 684 kg 461 kg 565 kg 185 ltr 2,13 kg 3,20  kg 4,26  kg

## Sumber : Hasil Analisa

## 2. Nilai Slump Beton
Pengujian  nilai  slump  dilakukan  setiap  jenis campuran beton, hasil pengujian nilai slump beton disajikan pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Nilai Slump Berbagai Variasi Komposisi
No Jenis Beton Nilai Slump (cm) 1 2 3 4 Beton Normal (BN) Beton  AM  54  Liquid  0,5% dari berat semen (AM54L-1) Beton  AM  54  Liquid  0,75% dari berat semen (AM54L-2) Beton  AM  54  Liquid  1,0% dari berat semen (AM54L-3) 7,6 8,8 9,3 9,8 Sumber : Hasil Analisa 7,6 8,8 9,3 9,8 0 2 4 6 8 10 12 BS AM54L-1 AM54L-2 AM54L-3 Nilai Slum (cm) Berbagai  Jenis Beton
Gambar 2. Nilai Slump Berbagai Variasi Komposisi
Bila  dilihat  pada  gambar  2  nilai  slump  pada masing-masing  komposisi  campuran  beton  terjadi kenaikan,  semakin  banyak  jumlah  penambahan  AM 54 Liquid, maka nilai slump akan  menjadi naik dan secara  keseluruhan  masih  memenuhi  syarat  yang ditentukan  yaitu  6-10  cm,  kenaikan  nilai  slump  ini kemungkinan ada hubungannya dengan penambahan dosis  AM  54  Liquid  dalam  campuran  beton.  (dosin disyaratkan 0,5%–1,2% dari berat semen), kebutuhan air tetap sehingga faktor air semen  tetap.

## 3. Kuat Tekan Beton
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  karakteristik pada umur 28 hari setiap campuran disajikan dalam tabel 4 berikut ini.
Tabel  4. Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 2 3 4 Beton Normal (BN) Beton  AM  54  Liquid  0,5% dari berat semen (AM54L-1) Beton  AM  54  Liquid  0,75% dari berat semen (AM54L-2) Beton  AM  54  Liquid  1,0% dari berat semen (AM54L-3) 276,45 279,46 299,11
314,22

## Sumber : Hasil Analisa
276,45 279,46 299,11 314,22 250 260 270 280 290 300 310 320 BS AM54L-1 AM54L-2 AM54L-3 K u at T ek an ( k g/ cm 2) Jenis Beton
Gambar 3. Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Pengaruh Penambahan Zat Additive AM 54 Liquid dalam Campuran Beton K 275 pada Kondisi Faktor Air
18
Semen Tetap / Asrullah 1 , Rita Anggrainy 2 , Ayu Fadillah Nurhasanah 3
Dari grafik pada gambar 3, kuat tekan beton terjadi  kenaikan  seiring  dengan  bertambahnya persentasi  AM  54  Liquid  dalam  campuran beton.  Nilai    kuat  tekan  beton  berturut-turut AM54L-1  sebesar  279,46  kq/cm 2 ,  AM54L-2 sebesar  299,11  kg/cm 2 dan  AM54L-3  sebesar 314,22  kg/cm 2 ,  kenaikan  ini  dikarenakan adanya  penambahan  AM  54  Liquid  dalam campuran beton masih dalam dosis  yang telah disyaratkan (0,5%-1,2% dari berat semen) dan didukung  juga  nilai  slump  yang  memenuhi syarat  yang  telah  ditentukan  (6-10  cm)  untuk seluruh jenis beton.
4. Berat Jenis Beton Hasil  analisa  berat  jenis  beton  pada  umur  28 hari  setiap  variasi  beton  disajikan  pada  tabel  5 berikut ini :
Tabel  5. Berat Jenis Beton Umur 28 Hari No Jenis Beton Berat Jenis (t/m3) 1 2 3 4 Beton Normal (BN) Beton  AM  54  Liquid  0,5% dari berat semen (AM54L-1) Beton  AM  54  Liquid  0,75% dari berat semen (AM54L-2) Beton  AM  54  Liquid  1,0% dari berat semen (AM54L-3) 2,219 2,252 2,272 2,273 Sumber : Hasil Analisa
2,219 2,252 2,272 2,273 2,19 2,2 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 BS AM54L-1 AM54L-2 AM54L-3
Berat Jenis Beton Berbagai Variasi (t/m3)
Gambar  4. Berat  Jenis  Beton  Berbagai  Variasi Umur 28 Hari
Hasil yang disajikan pada gambar 4, maka dapat  disimpulkan  bahwa  berat  jenis  beton  terjadi kenaikan  seiring  bertambahnya  dosis  AM  54 Liquid  dalam  campuran  beton.  Dari  berat  jenis yang  ada,  maka  beton  ini  dikatagorikan  beton
normal mempunyai berat jenisnya 2200-2500 kg/m 3 (2,2 – 2,5 t/m 3 ) [9].
5. Hubungan  Pernambahan  Zat  Additive  AM  54 Liquid Terhadap Kuat Tekan Beton
Untuk  mengetahui  hubungan  yang  terjadi  dari penambahan  zat  additive  AM  54  Liquid  terhadap kuat  tekan  beton,  maka  dilakukan  analisa  regresi linier  sederhana.  Untuk  memperroleh  suatu  model yang  menggambarkan  hubungan  antara  suatu variabel  bebas  (X)  yaitu  penambahan  zat  additive AM  54  Liquid  dan  suatu  variabel  terikat  (Y)  yaitu nilai kuat tekan beton. Hasil analisa regresi disajikan pada gambar 5 berikut ini :
y = 13,296x  + 259,07 R² = 0,937 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 0 1 2 3 4 5 K u a t T e k a n ( k g /c m 2 ) Jenis Beton :1 (BN), 2(AM54l-1), 3(AM54L-2),  4(AM54L-3)
Gambar 5. Model Regresi Sederhana
Model regresi pada gambar 5, adalag gambar regresi linier  sederhana  yang  merupakan  hubungan  antara penambahan zat additive AM 54 Liquid dengan nilai kuat dsidapat persamaan                    Y = 13,296x + 259,07 dari persamaan ini terlihat bahwa nilai positif pada koefisien regresi menunjukkan angka peningkatan  variabel  terikat  (Y)  yang  didasarkan pada  variabel  bebas  (X),  artinya  jika  penambahan zat  additive  AM  54  Liquid  meningkat,  maka  akan menyebabkan  peningkatan  kuat  tekan  beton. Selanjutnya  nilai  koefisien  determinasi R 2 bernilain 0,937 mempunyai  keterkaitan  yang  kuat  dan  nilai koefisien tersbut memberikan pengaruh penambahan zat additive AM 54 Liquid sebesar 93,70% [10].

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat disimpulkan  sebagai  berikut  ;  kuat  tekan  beton Normal  (BN)  sebesar  276,45  kg/cm 2 memenuhi standar  perencanaan  yaitu  275  kg/cm 2 .  nilai  kuat tekan  beton  terbesar  dengan  penambahan  AM  54 Liquid  sebesar  1,0%  (AM54L-3)  umur  28  hari
Pengaruh Penambahan Zat Additive AM 54 Liquid dalam Campuran Beton K 275 pada Kondisi Faktor Air
19
Semen Tetap / Asrullah 1 , Rita Anggrainy 2 , Ayu Fadillah Nurhasanah 3
sebesar 314,22 kg/cm 2 , penambahan AM 54 Liquid memberikan  pengaruh  terhadap  kuat  tekan  beton dan  berat  jenis  beton  umur  28  hari  dikatagorikan beton normal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Irvan,  R.  K.,  Ismeddiyanto,  &  Djauhari,  Z.,
2017,  Pengaruh  Penambahan  Serat  Kawat Bendrat  Berbentuk  "U"  terhadap  Sifat Mekanis  Beton,  Jurnal  Teknik,  4(2),  1-10, Pekanbaru.
[2] Kaligis, A. T., Pangouw, J. D., & Mondoringin, M.  R.,  2016,  Variasi  Dimensi  Benda  Uji terhadap  Kuat  Tarik  Lentur  Beton  Mutu Tinggi,  Jurnal  Ilmiah  Medi  Engineering, 6(1), 424-433, Manado.
[3]Setiawan, D. B., & Sukoyo, 2012, Pemanfaatan Beton  Ringan  dari  Agregat  Pumice  dengan Penambahan  Abu  Sekam  Padi  sebagai Pengganti  Beton  Biasa  Untuk  Struktur Bangunan,  Wahana  Teknik  Sipil,  17(2),  69- 76, Semarang.
[4]  Supriyani,  F.,  &  Islam,  M.,  2017,  Pengaruh Metode  Perlakuan  dalam  Perawatan  Beton terhadap Kuat Tekan dan Durabilitas Beton, Jurnal Inersia, 9(2), 47- 54, Bengkulu.
[5]  Eviana,  Saputra,  A.,  &  Sulistyo,  D.,  2019, Korelasi  Kuat  Tekan  terhadap  Kapasitas
Geser Balok Beton dengan Variasi Perawatan, INERSIA, 15(2), 10-22, Yogyakarta.
[6] AM 54 Liquid Additive PT Adiwisesa Mandiri Jalan  Aipda  KS  Tumbun  2C  No.  30  Jakarta Barat email : hello@ambpi.com
[7]  Murdock,  L.J.  & K.M.Brook  1979,  Bahan  dan Praktek  Beton    Ed  ke  4,  Cet.ke  3,  Erlangga Jakarta ISBN 32-00-038-2.
[8]  Sujatmiko,  B.,  2019,  Teknologi  Beton  dan Bahan  Bangunan,  Surabaya:  Media  Sahabat Cendikia.
[9]  Tjokrodimuljo,  K.,  1992.  Teknologi  Beton. Yogyakarta: Biro Penerbit.
[10]  Asrullah,  dkk  2022.  Studi  Pemakaian  Abu Batu dan Semen MU 400 Sebagai Campuran Beton  fc’  30  MPa,  Syntax  Literate  :  Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7 No. 6, Juni 2022 p- ISSN  :  2541-0849  e-ISSN  :  2548-1398,  pp
6841-6848
[11]  SNI  03-2834-2000.  Standart  Nasional Indonesia  (SNI)  Tata  Cara  Pembuatan Campuran Beton Normal.
[12]    SNI  1972-2008.  Standart  Nasional  Indonesia (SNI) Tata  Cara slump beton.
[13]  SNI  03-1974-1990.  Standart  Nasional Indonesia (SNI) Cara uji kuat tekan beton.
[14]  SNI  ASTM  C136:2012.  Standart  Nasional Indonesia  (SNI)  Metode  uji  untuk  Analisa Saringan Agregat halus dan Kasar.
[15]  SNI  1970:2008.  Standart  Nasional  Indonesia (SNI) Cara uji Berat Jenis Agregat halus dan Kasar.
[16]  SNI  1971:2011.  Standart  Nasional  Indonesia (SNI)  Cara  uji  Kadar  air  total  Agregat dengan pengeringan